COSMOS. 375 



ces resultats ont ete obtenus sur un tres-grand nombre de tiges de 

 bismuth , dont la structure uniforme elait determine , soit par la 

 fracture, soit en suspendant ces tiges entre les poles d'un electro- 

 aimant ; elles etaient reduites aux memes dimensions , ce dont je 

 m'assurais avec un comparateur de M. Froment , qui donne dis- 

 tinctement un centieme de millimetre. Je commencais par m'assu- 

 rer que toutes les tiges axiales ou toutes les equatoriales etaient 

 egales et se faisaient equilibre au galvanometre differentiel ; je me 

 suis aussi toujours assure que l'equilibre etait retabli lorsque les 

 deux circuits etaient formes d'un nombre egal des deux especes de 

 tiges. La maniere la plus sure d'etablir les communications est celle 

 d'amalgamer les bases des tiges et de laisser une couche de mer- 

 cure entre elles. Les tiges que j'ai employees avaient de 2 a 5 

 millimetres de cote. 



« J'ai ensuite etudie" si une difference semblable existait pour la 

 conductibilite calorifique. A cet effet , les tiges etaient couvertes 

 d'une couche de cire et plongees par une extremite dans du mer- 

 cure chauffe a -|- 150 degres centigrades. La difference de conduc- 

 tibilite est bientot manifeste et dans le meme sens que pour l'elec- 

 tricite. Voici la longueur des couches de cire fondue dans des expe- 

 riences correspondantes : bismuth equatorial, 13,54, 14,64, 13,50, 

 14,20; bismuth axial, 12,20, 13,59, 12,45, 13,70. 



« J'ai cherche si la compression developpait dans le bismuth des 

 differences semblables de conductibilite, et si ces differences etaient 

 conformes aux proprietes que ce metal acquiert par la meme action 

 mecanique et qu'il manifeste en presence de l'aimant. J'ai, en effet, 

 trouve que la conductibilite pour l'electricite et pour la chaleur est 

 plus grande , parallelement a la direction dans laquelle le bismuth 

 a £te comprime que normalement a cette direction. 



" Je decrirai maintenant les resultats obtenus en etudiant la 

 chaleur developpde par le passage du courant dans le bismuth cris- 

 tallise, resultats qui s'accordent bien avec les differences trouvees. 

 J'ai fait cette etude ou en employant la pince de M. Peltier, ou en 

 faisant passer un courant dans la tige et en fermant ensuite le cir- 

 cuit a l'aide d'un bon galvanometre et en excluant la pile. Le bis- 

 muth axial manifeste , dans tous les cas , un rechauffement ou un 

 refroidissement beaucoup plus intense que celui qu'on obtient du 

 bismuth Equatorial. J'ai du etudier minutieusement ce fait, afin de 

 me mettre entierement a l'abri de l'influence qu'il pouvait exercer 

 dans la methode du galvanometre differentiel applique a la recher- 

 che de la difference de conductibilite. 



